3S2 ESS 



cher la coupelle jusque sur le devant de la moufle , lorsque 

 1 opération tire à sa fin, et que l'alliage d'or et d'argent n'a 

 poijit la propriété de rocher, au moins d'une manière aussi 

 prononcée que l'argent pur : c'est pourquoi il n'est pas néces- 

 saire de le laisser refroidir, autant que ce dernier, avant 

 de le retirer du fourneau. 



Le poids du bouton d'or et d'argent bien nettoyé, retran- 

 ché du poids de l'alliage, plus celui de l'argent ajouté, 

 donnent le poids du cuivre. 



On prend le bouton; on le bat à petits coups de marteau 

 sur une enclume; on le recuit, en l'exposant a une chaleur 

 rouge, insufîisante pour le fondre; on le réduit ensuite, au 

 moyen du laminoir , en une lame d'un sixième de ligne 

 d'épaisseur; on le recuit de nouveau, puis ou roule la 

 lame sur elle-même en forme de cornet. On l'introduit dans 

 un matras qui a la forme d'une poire, et dont la c.ipacift'^ 

 est environ d'un décilitre ; on verse dessus de cinquante à 

 soixante grammes d'acide nitrique pur à vingt-deux degrés 

 de l'aréomètre de Bnumé; on met le matras sur des charbons 

 recouverts d'une couche de cendre ; on incline légèrement 

 le col du vaisseau, et on le retire du iéu dé.s que le liquide 

 a bouilli pendant vingt-deux minutes. Dans cette opération 

 il se dégage du gaz nitreux, de l'argent se dissout, et le 

 cornet métallique devient brunâtre, très -poreux et consé- 

 quemment fragile. On décante l'acide nitrique qui a bouilli, 

 et ou le remplace par environ cinquante grammes d'acide 

 nitrique pur a 5^ degrés. On fait bouillir l'acide pendant 

 dix minutes, afin d'enlever a l'or les particules d'argent qui 

 auroient pu avoir échappé a l'action de l'acide nitrique à 

 22 degrés : on décante l'acide; on lave le résidu a plusieurs 

 reprises avec de l'eau distillée. 



Ce traitement par l'acide nitrique , dont l'objet est de 

 dissoudre Targent sans toucher à l'or , est connu sous le 

 nom de départ humide. Nous ferons observer que, si le bou- 

 ton contenoit l'or et l'argent dans la proportion de i à 3 , l'or 

 séparé de 1 argent conserveroit la forme de cornet; si, au 

 contraire , la proportion de l'argent étoit beaucoup plus 

 considérable, l'or seroit en poudre. Dans tous les cas, après 

 l'avoir lavé, il faut remplir le matras d'eau, mettre sur son 



